000 
Il primo si fonda sopra la scomposizione, operata a freddo per mezzo del. ferro 
metallico, della anidride solforosa. 
‘ Svolto questo gas mediante l’azione del solfo sul solfato di ferro, secondo 
quanto consiglia Persoz, con l’apparecchio di Kopp già ricordato, e operatane la so- 
luzione in vaso chiuso, vi sì gettano dei ritagli di ferro metallico, si agita per pochi 
momenti e si lascia riposare. È necessario che Ja soluzione non sia satura di anidride 
solforosa per evitare la colorazione del liquido e la formazione parziale di solfato 
ferrico per ossidazione operata anco a mezzo dell’ossigeno atmosferico. E per stabilirne 
convenientemente il limite, piuttosto che determinare le dosi, in tali casi mal sicure, 
io mi attengo al seguente metodo che se non è rigorosamente scientifico, ha il van- 
taggio di essere facile, pratico e quindi eseguibile da chiunque e dovunqne. 
Si estrae una piccola porzione (circa 100 grammi) del liquido acido per mezzo 
di un bicchiere da saggio e vi si immergono dei fiammenti di ferro; se questi v'in- 
ducono ben tosto una colorazione, allora è necessario aggiungere dell’acqua alla so- 
luzione gazosa, se il liquido non si colorisce, ma tarda moltissimo a deporre lo solfo, 
o meglio ancora a dealbarsi, allora è necessario far gorgogliare nell’acqua, altra 
quantità di gas. - 
Trovato così il giusto valore della soluzione, si infondono i ritagli di ferro nel 
tino, si agita, si lascia al riposo per circa un quarto d’ora e poi mercè di un sifone 
o meglio ancora di un robinetto si fa passare il liquido in altro recipiente nel quale 
sieno già situate le pezze di stoffa che si destinano all’imbianchimento. Dodici a 
venti ore di quiete nel bagno, sono sufficienti per ottenere una perfetta bianchezza, 
del resto la durata della immersione varia col variare della stagione, della qualità 
delle lane, del grado di soluzione ecc. per cui ritengo ovvio lo insistere sopra il 
tempo preciso, che solo la pratica può sicuramente indicarlo, non nuocendo gran 
fatto una durata maggiore. 
In due altri modi anco più comodi e spediti si può operare, il secondo dei quali 
ha per di più il vantaggio di non portare la benchè minima traccia di ferro in 
contatto delle lane. 
1° Adoprando l’ anidride solforosa disciolta nell’acqua, in luogo di ricorrere 
al travaso del liquido posteriormente alla affusione del ferro, si può fare uso di 
speciali gabbiette, contenenti grossi frammenti di questo metallo, le quali appese ad 
una cordicella si immergono nel liquido agitandovele in tutti i sensi per qualche 
minuto. Ciò fatto, si estraggono e sollecitamente si pongono nel bagno così preparato, 
le jane che debbono essere imbiancate. 
2° Se per economia o facilità di lavoro, si volesse invece fare uso di anidride 
solforosa gazosa svolta dallo solfo in combustione, in una parola si desiderasse porre 
in opera la comune solfatura, allora è necessario, per raggiungere lo scopo, disporre 
le camere nel seguente modo: 
Si costruisce un solforatoio sul sistema Darcet vale a dire con cammino aspi- 
rante, destinato a far passare i prodotti solforosi in un lungo tubo che sì apre 
nell’atmosfera dopo che la operazione del bianchimento è cessata. 
Però tra le pezze della stoffa e i recipienti destinati alla combustione dello 
solfo, si interpone una rete di ferro posta orizzontalmente oppure ancora delle verghe 
